natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jos käytettävissä ei ole analysoitavan materiaalin valmistuksessa käytettyjä puhtaita kuitukomponentteja erillisinä, on käytettävä sellaisia b1:n, b2:n ja b3:n keskiarvoja, jotka on saatu analysoitavia kuituja vastaavilla puhtailla kuiduilla tehdyissä kokeissa.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1, b2 and b3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used.
Jos analysoitavan materiaalin esikäsittely tehdään normaalisti petrolieetterillä ja vedellä, korjauskertoimia b1, b2 ja b3 ei tavallisesti tarvitse ottaa huomioon, ellei kyseessä ole valkaisematon puuvilla, valkaisematon pellava ja valkaisematon hamppu, jolloin esikäsittelyn massahäviöksi oletetaan 4 prosenttia.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
Laskentaesimerkkejä annetaan 3 luvun V kohdassa.
Calculation examples are given in Chapter 3.V.
Selostettu menetelmä sopii kaikentyyppisten tekstiilikuitujen analysointiin, jos kuidut eivät ole homogeenisesti sekoittuneet toisiinsa ja jos ne voidaan erottaa toisistaan käsin.
This method is applicable to textile fibres of all types provided they do not form an intimate mixture and that it is possible to separate them by hand.
Sen jälkeen kun kuitukomponentit on tunnistettu, ei-kuituaineet poistetaan sopivalla esikäsittelyllä ja kuidut erotellaan käsin, kuivataan ja punnitaan eri kuitulajien osuuksien laskemiseksi.
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
Punnituslaseja tai vastaavia välineitä, jolla saadaan samat tulokset.
Weighing bottles or other apparatus giving identical results.
Analyysivaaka, jonka tarkkuus on 0,0002 g.
Analytical balance accurate to 0,0002 g.
Soxhlet-uuttolaite tai muita välineitä, joilla saadaan samat tulokset
Soxhlet extractor, or other apparatus giving identical results.
Toistotislattu petrolieetteri, kiehumispiste 40–60 °C.
Light petroleum, redistilled, boiling range 40 to 60 ºC.
Laboratorionäytteiden esikäsittely
Pre-treatment of laboratory test samples
Esikäsitellystä laboratorionäytteestä otetaan analyysinäyte, jonka massa on vähintään 1 g.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g.
Jos lanka on erittäin ohutta, analyysi voidaan tehdä vähintään 30 m pituisella langalla sen massasta riippumatta.
For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass.
Lanka leikataan sopivan mittaisiksi paloiksi ja kuitulajit erotellaan toisistaan käyttäen neulaa ja tarpeen vaatiessa kierremittaria.
Cut the yarn into pieces of a suitable length and separate the fibre types by means of a needle and, if necessary, a twist tester.
Näin saadut kuitulajit laitetaan ennalta punnittuihin punnituslaseihin ja kuivataan vakiomassaan 105 ± 3 °C:n lämpötilassa kuten I.7.1 ja I.7.2 kohdassa selostetaan.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 ºC to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2.
Esikäsitellystä laboratorionäytteestä otetaan analyysinäyte, jossa ei ole hulpiota ja jonka massa on vähintään 1 g ja jonka reunat on leikattu huolella rispaantumisen estämiseksi kude- tai loimilankojen tai neuloksessa silmukkavaon tai -rivin suuntaisesti.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses.
Eri tyyppiset kuidut erotellaan ja kerätään punnittuihin punnituslaseihin ja jatketaan analyysia II.8.1 kohdan mukaisesti.
Separate the different types of fibres and collect them in pre-weighed weighing bottles and proceed as described in II.8.1.
Kunkin komponentin massa ilmoitetaan prosentteina sekoitteen kuitujen kokonaismassasta.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Tulokset lasketaan puhtaasta kuivasta massasta, jotka on tarkistettu käyttäen toisaalta (a) sovittuja massalisiä ja toisaalta (b) korjauskertoimia, joiden avulla otetaan huomioon massahäviöt esikäsittelyn aikana.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the conventional agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.
Puhtaan ja kuivan komponentin massan prosenttiosuuden laskeminen ottamatta huomioon esikäsittelyn aikana tapahtunutta kuitujen massahäviötä:
Calculation of percentage masses of clean dry fibre, disregarding loss in fibre mass during pre-treatment:
P1% on puhtaan ja kuivan ensimmäisen komponentin prosenttiosuus.
P1% is the percentage of the first clean dry component;
P2% on puhtaan ja kuivan toisen komponentin prosenttiosuus.
P2% is the percentage of the second clean dry component;
P3% on puhtaan ja kuivan kolmannen komponentin prosenttiosuus.
P3% is the percentage of the third clean dry component;
m1 on puhtaan ja kuivan ensimmäisen komponentin massa.
m1 is the clean dry mass of the first component;
m2 on puhtaan ja kuivan toisen komponentin massa.
m2 is the clean dry mass of the second component;
m3 on puhtaan ja kuivan kolmannen komponentin massa.
m3 is the clean dry mass of the third component.
Kunkin komponentin prosenttiosuuden laskeminen sovituilla massalisillä tarkistettuina ja tarvittaessa korjattuna esikäsittelyssä tapahtunutta massahäviötä vastaavilla korjauskertoimilla: ks. I.8.2.
For calculation of the percentage of each component with adjustment by conventional agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for losses in mass during pre-treatment: see I.8.2.
Jos suinkin mahdollista, on käytettävä käsin tehtävää erottelua ottaen huomioon eri komponenttien osuudet ennen kuin siirrytään yksittäisten komponenttien kemialliseen käsittelyyn.
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components.
Kunkin kahden tekstiilikuidun sekoitteen analyysimenetelmän kohdalla ilmoitettu tarkkuus on määritetty toistettavuuden perusteella (ks. kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisia analyysejä koskeva 2 luku).
The precision indicated in each method of analysis of binary mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures).
Toistettavuus tarkoittaa luotettavuutta eli testaajien eri laboratorioissa tai eri aikoina saamien tulosten keskinäistä vastaavuutta kokeissa, joissa käytetään samaa menetelmää ja identtisestä homogeenisesta sekoitteesta otettuja näytteitä.
Reproducibility refers to the reliability, ie the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture.
Toistettavuus ilmoitetaan tulosten varmuusrajoina todennäköisyyden ollessa 95 prosenttia.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Tämä tarkoittaa, että eri laboratorioissa tehtyjen analyysisarjojen tulosten välinen poikkeama ylittää rajat vain 5 tapauksessa 100:sta, edellyttäen että menetelmää sovelletaan oikein ja analysoitava sekoite on molemmissa sarjoissa identtinen ja homogeeninen.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, be exceeded only in 5 cases out of 100.
Kolmen tekstiilikuidun sekoitteiden analyysimenetelmien tarkkuus määritetään soveltamalla niissä kahta tekstiilikuitua sisältävän sekoitteen analyysimenetelmissä ilmoitettuja arvoja, joita on käytetty kolmea tekstiilikuitua sisältävien sekoitteiden analysointiin.
To determine the precision of the analysis of a ternary mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary mixtures which have been used to analyse the ternary mixture are applied in the usual way.
Kun tiedetään, että kolmen tekstiilikuidun sekoitteiden neljässä vaihtoehtoisessa kvantitatiivisessa analyysisovelluksessa edellytetään kahta liuotuskertaa (jolloin kolmessa ensimmäisessä sovelluksessa käytetään kahta erillistä näytettä ja neljännessä yhtä) ja jos oletetaan, että E1 ja E2 ilmaisevat mainittuihin kahta tekstiilikuitua sisältäviin sekoitteisiin sovellettavia analyysimenetelmän tarkkuuksia, kutakin kuitukomponenttia koskevien tulosten tarkkuus saadaan seuraavasta taulukosta:
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E1 and E2 denote the precision of the two methods for analysing binary mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table:
Jos käytetään neljättä sovellusta, tarkkuus voi osoittautua huonommaksi kuin edellä selostettu laskentamenetelmä edellyttää, mikä johtuu ensimmäisen reagenssin vaikutuksesta jäännökseen, joka koostuu komponenteista b ja c. Tämän vaikutuksen arviointi on erittäin vaikeaa.
If the fourth variant is used, the degree of precision may be found to be lower than that calculated by the method indicated above, owing to possible action of the first reagent on the residue consisting of components b and c, which would be difficult to evaluate.
Ilmoitetaan analyysissa käytetty sovellus tai sovellukset, menetelmät, reagenssit ja korjauskertoimet.
Indicate the variant(s) used to carry out the analysis, the methods, reagents and correction factors.
Annetaan erityisistä esikäsittelyistä yksityiskohtaiset tiedot (ks. I.6).
Give details of any special pre-treatments (See I.6).
Esitetään yksittäiset tulokset sekä aritmeettinen keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella.
Give the individual results and the arithmetic mean, each to the 1st decimal place.
V Esimerkkejä tiettyjen kolmen tekstiilikuidun sekoitteiden eri komponenttien prosentuaalisten osuuksien laskemisesta käytettäessä I.8.1 kohdassa selostettuja menetelmiä
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary mixtures using some of the variants described in point I.8.1.
Seuraavassa tarkastellaan tekstiilikuitusekoitetta, jonka on todettu raakamateriaalikoostumuksen kvalitatiivisessa analyysissa sisältävän seuraavat komponentit: 1. karstattu villa, 2. nailon (polyamidi) ja 3. valkaisematon puuvilla.
Consider the case of a fibre mixture which gave the following components when qualitatively analysed for raw material composition: 1. carded wool; 2.nylon (polyamide); 3.unbleached cotton.
SOVELLUS N:o 1
VARIANT No. 1
kuivan ensimmäisen analyysinäytteen massa esikäsittelyn jälkeen (m1) = 1,6000g
Dry mass of the first specimen after pre-treatment is(m1) = 1,6000g
jäännöksen kuiva massa natriumhypokloriittikäsittelyn jälkeen (polyamidi + puuvilla) (r1) = 1,4166 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide+cotton) (r1) = 1,4166 g
kuivan toisen analyysinäytteen massa esikäsittelyn jälkeen (m2) = 1,8000 g
Dry mass of the second specimen after pre-treatment (m2) = 1,8000 g
jäännöksen kuiva massa muurahaishappokäsittelyn jälkeen (villa + puuvilla) (r2) = 0,9000 g.
Dry mass of the residue after treatment with formic acid (wool+cotton) (r2) = 0,9000 g
Natriumhypokloriittikäsittely ei aiheuta massahäviöitä polyamidissa, kun taas valkaisemattoman puuvillan massahäviö on 3 prosenttia, joten d1 = 1,0 ja d2 = 1,03.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton losses 3 %, therefore d1 = 1,0 and d2 = 1,03.
Muurahaishappokäsittely ei aiheuta massahäviöitä villassa tai valkaisemattomassa puuvillassa, joten d3 ja d4 = 1,0.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d3 and d4 = 1,0.
Jos kemiallisessa analyysissa saadut arvot ja korjauskertoimet sijoitetaan I.8.1.1 kohdassa annettuihin kaavoihin, saadaan:
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1, the following result is obtained:
Puhtaiden kuivien komponenttien prosenttiosuudet sekoitteessa ovat:
The percentages of the various clean dry fibres in the mixture are as follows:
Nämä prosenttiluvut on korjattava I.8.2 kohdassa annetuilla kaavoilla, joiden avulla otetaan huomioon sovitut massalisät ja esikäsittelyssä tapahtuneet massahäviöt.
These percentages must be corrected according to the formulae under I.8.2, in order to take account of the conventional agreed allowances and the correction factors for any losses in mass after pre-treatment.
Kuten liitteessä IX esitetään, sovitut massalisät ovat: karstattu villa 17,0 prosenttia, polyamidi 6,25 prosenttia ja puuvilla 8,5 prosenttia, lisäksi valkaisemattoman puuvillan massahäviö petrolieetterillä ja vedellä suoritetussa esikäsittelyssä on 4 prosenttia.
As indicated in Annex IX, the conventional agreed allowances are as follows: carded wool 17,0 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,5 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water.
Langan raakamateriaalin koostumus on siten:
The raw material composition of the yarn is therefore as follows:
SOVELLUS N:o 4
VARIANT No. 4:
Seuraavassa tarkastellaan tekstiilikuitusekoitetta, jonka on todettu kvalitatiivisessa analyysissa sisältävän kolmea komponenttia: karstattua villaa, viskoosia ja valkaisematonta puuvillaa.
Consider the case of a fibre mixture which when qualitatively analysed gave the following components: carded wool, viscose, unbleached cotton.
Oletetaan, että sovellus 4, jossa yhdestä näytteestä poistetaan peräkkäin kaksi komponenttia, antaa tulokseksi:
Suppose that using variant 4, that is successively removing two components from the mixture of one single specimen, the following results are obtained:
kuivan analyysinäytteen massa esikäsittelyn jälkeen (m1) = 1,6000 g
Dry mass of the specimen after pre-treatment (m1) = 1,6000 g
jäännöksen kuiva massa natriumhypokloriittikäsittelyn jälkeen (viskoosi + puuvilla):
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose+cotton)
jäännöksen kuiva massa jäännös r1:n toisen, sinkkikloridilla/muurahaishapolla suoritetun käsittelyn jälkeen (puuvilla)
Dry mass of the residue after the second treatment of the residue r1 with zinc chloride/formic acid (cotton)
(r2) = 0,6630 g.
(r2) = 0,6630 g
Natriumhypokloriittikäsittely ei aiheuta massahäviöitä viskoosissa, kun taas valkaisemattoman puuvillan massahäviö on 3 prosenttia, joten d1 = 1,0 ja d2 = 1,03.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of viscose, while unbleached cotton losses 3 %, therefore d1 = 1,0 and d2 = 1,03.
Muurahaishappo/sinkkikloridikäsittelyn seurauksena puuvillan massa kasvaa 4 prosenttia, joten d3 = (1,03 × 0,96) = 0,9888, pyöristettynä 0,99 (d3 on kolmannen komponentin massahäviön tai -lisäyksen korjauskerroin ensimmäisessä ja toisessa reagenssissa).
As a result of treatment with formic acid-zinc chloride, the mass of cotton increases by 4 %, so that d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, rounded to 0,99, (d3 being the correction factor for the respective loss or increase in mass of the third component in the first and second reagents).
Jos kemiallisessa analyysissa saadut arvot ja korjauskertoimet sijoitetaan I.8.1.4 kohdassa annettuihin kaavoihin, saadaan:
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formulae given in I.8.1.4, the following result is obtained:
Kuten sovelluksen 1 yhteydessä osoitettiin, nämä prosenttiluvut on korjattava I.8.2 kohdassa annetuilla kaavoilla:
As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I.8.2.
Sekoitteen raakamateriaalin koostumus on siten:
The raw material composition of the mixture is therefore as follows:
analyysimenetelmien avulla (esimerkkitarkoituksessa)
methods of analysis of binary mixtures (for illustration purposes)
Sekoite N:o
Mixture No.
Käytetyn menetelmän numero ja kahden tekstiilikuitulajin reagenssi
Number of method used and reagent for binary mixtures
Komponentti 1
Component 1
Komponentti 2
Component 2
Komponentti 3
Component 3
villa tai karva
wool or hair
1 ja/tai 4
1 and/or 4
2 (natriumhypokloriitti) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo)
2. (alkaline sodium hypochlorite) and 3 (zinc chloride/formic acid)
polyamidi 6 tai 6–6
polyamide 6 or 6-6
puuvilla, viskoosi, kupro tai modaali
cotton, viscose, cupro or modal
2 (natriumhypokloriitti) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
2. (alkaline sodium hypochlorite) and 4. (formic acid, 80% w/w)
villa, karva tai silkki
wool, hair or silk
tietyt klorokuidut
certain chlorofibres
viskoosi, kupro, modaali tai puuvilla
viscose, cupro modal or cotton
2 (natriumhypokloriitti) ja 9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%)
2. (alkaline sodium hypochlorite) and 9 (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 w/w)
polyesteri, polypropeeni, akryyli tai tekstiililasi
polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre
polyesteri, akryyli, polyamidi tai tekstiililasi
polyester, acrylic, polyamide or glass fibre
11 (rikkihappo, 75 paino-%) ja 2 (natriumhypokloriitti)
11. (sulphuric acid 75% w/w) and 2. (alkaline sodium hypochlorite)
4 (muurahaishappo, 80 paino-%) ja 8 (dimetyyliformamidi)
4. (formic acid 80% w/w) and 8. (dymethylformamide)
8 (dimetyyliformamidi) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
8. (dymethylformamide) and 4. (formic acid, 80% w/w)
tai 9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
or 9. (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5% w/w) and 4. (formic acid, 80% w/w)
viskoosi, puuvilla, kupro tai modaali
viscose, cotton, cupro or modal
1 (asetoni) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
1. (acetone) and 4. (formic acid, 80% w/w)
2 ja/tai 4
2 and/or 4
9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%) ja 8 (dimetyyliformamidi)
9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5% w/w) and 8. (dymethylformamide)
9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5% w/w) and 4. (formic acid, 80% w/w)
viskoosi, kupro, modaali tai puuvilla
viscose, cupro, modal or cotton
4 (muurahaishappo, 80 paino-%) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
4. (formic acid, 80% w/w) and 7. (sulphuric acid, 75% w/w)
1 (asetoni) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
1. (acetone) and 7 (sulphuric acid, 75% w/w)
8 (dimetyyliformamidi) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
8. (dymethylformamide) and 7 (sulphuric acid, 75%w/w)
1 (asetoni) ja 2 (natriumhypokloriitti)
1. (acetone) and 2. (alkaline sodium hypochlorite)
6 (dikloorimetaani) ja 2 (natriumhypokloriitti)
6. (dichloromethane) and 2. (alkaline sodium hypochlorite)
8 (dimetyyliformamidi) ja 2 (natriumhypokloriitti)
8. (dymethylformamide) and 2. (alkaline sodium hypochlorite)
8 (dimetyyliformamidi) ja 11 (rikkihappo, 75 paino-%)
8. (dymethylformamide) and 11. (sulphuric acid 75% w/w)
villa, karva tai silkki
wool or hair silk
8 (dimetyyliformamidi) ja 2 (natriumhypokloriitti)
8. (dymethylformamide) and 2 (alkaline sodium hypochlorite)
2 (natriumhypokloriitti) ja 7 (rikkihappo, 75 %)
2. (alkaline sodium hypochlorite) and 7. (sulphuric acid 75%)
viskoosi, kupro tai tietyt modaalilajit
viscose, cupro or certain types of modal
3 (sinkkikloridi/muurahaishappo) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
3. (zinc chloride/formic acid) and 7 (sulphuric acid 75% w/w)
8 (dimetyyliformamidi) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo)
8. (dymethylformamide) and 3 (zinc chloride/formic acid)
9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo) tai 8 (dimetyyliformamidi) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo)
9. (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5% w/w) and 3. (zinc chloride/formic acid) or 8 (dymethylformamide) and 3. (zinc chloride/formic acid)
1 (asetoni) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo)
1. (acetone) and 3 (zinc chloride/formic acid)
6 (dikloorimetaani) ja 3 (sinkkikloridi/muurahaishappo)
6. (dichloromethane) and 3 (zinc chloride/formic acid)
1 (asetoni) ja 11 (rikkihappo, 75 paino-%)
1. (acetone) and 11. (sulphuric acid 75% w/w)
6 (dikloorimetaani) ja 11 (rikkihappo, 75 paino-%)
6. (dichloromethane) and 11. (sulphuric acid 75% w/w)
1 (asetoni) ja 8 (dimetyyliformamidi)
1. (acetone) and 8. (dymethylformamide)
6 (dikloorimetaani) ja 8 (dimetyyliformamidi)
6. (dichloromethane) and 8. (dymethylformamide)
6 (dikloorimetaani) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
6. (dichloromethane) and 4. (formic acid 80% w/w)
6 (dikloorimetaani) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
6. (dichloromethane) and 7 (sulphuric acid 75% w/w)
polyesteri tai akryyli
polyester or acrylic
1 (asetoni) ja 4 (muurahaishappo, 80 paino-%)
1. (acetone) and 4. (formic acid 80% w/w)
8 (dimetyyliformamidi) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
8. (dymethylformamide) and 7. (sulphuric acid 75% w/w)
tai 9 (rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 paino-%) ja 7 (rikkihappo, 75 paino-%)
or 9 (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5% w/w) and 7. (sulphuric acid 75% w/w)
(rikkihappo, 75 paino-%) ja 14 (väkevöity rikkihappo)
7 (sulphuric acid 75 % w/w) and 14 (concentrated sulphuric acid)
tietyt modakryylit
certain modacrylics
8 (dimetyyliformamidi) ja 14 (väkevöity rikkihappo)
8 (dimethylformamide) and 14 (concentrated sulphuric acid)
TEKSTIILITUOTTEEN KUITUSISÄLLÖN LASKEMISESSA KÄYTETTÄVÄT SOVITUT MASSALISÄT (17 artiklan 2 kohta)
AGREED ALLOWANCES USED TO CALCULATE THE MASS OF FIBRES CONTAINED IN A TEXTILE PRODUCT (Article 17(2))
Kuidun numero
Fibre No
Villa ja karvat:
Wool and animal hair:
merseroidut kuidut
mercerized fibres
Polyamidi tai nailon:
Polyamide or nylon:
keskimääräinen halkaisija yli 5 μm
with an average diameter of over 5 μm
keskimääräinen halkaisija 5 μm tai sen alle
with an average diameter of 5 μm or less
Metalloitu kuitu
Metallised fibre
(1)Sovittua massalisää 17,00 prosenttia on sovellettava myös silloin, kun on mahdotonta varmistaa, onko villaa ja/tai karvaa sisältävä tekstiilituote kammattu vai karstattu.
(1)The agreed allowances of 17,00 % shall also be applied where it is impossible to ascertain whether the textile product containing wool and/or animal hair is combed or carded.
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantolause
Article 2(1)(b), introductory wording
3 artiklan 1 kohdan johdantolause
Article 3(1) introductory wording
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta
Article 2(1)(b)(i)
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta
Article 3(1)(b)(i)
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta
Article 2(1)(b)(ii)
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta
Article 3(1)(b)(ii)
2 artiklan 2 kohdan johdantolause
Article 2(2), introductory wording
2 artiklan 1 kohdan johdantolause
Article 2(1) introductory wording
2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta
Article 2(1)(b) and (c)
8 artiklan 1 kohta ja liite III
Article 8(1) and Annex III
13 artiklan 1 ja 2 kohta
Article 13(1) and (2)
15 artikla ja liite IV
Article 15 and Annex IV
10 artiklan 1 kohdan a alakohta
Article 10(1)(a)
10 artiklan 1 kohdan b alakohta
Article 10(1)(b)
16 artiklan 3 kohta
Article 163)
10 artiklan 1 kohdan c alakohta
Article 10(1)(c)
16 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
Article 16(1) second subparagraph
12 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta
Article 12(2) fourth subparagraph
▌Liite VII
▌Annex VII
15 ja 16 artikla
Articles 15 and 16
19 ja 20 artikla
Articles 19 and 20
Liite I N:o 1 – 47
Annex I No 1 to 47
Liite II N:o 1 – 47
Annex II No 1 to 47
Liite IX N:o 1 – 47
Annex IX No 1 to 47
Liitteessä III oleva 36 kohta
Annex III point 36
Direktiivi 96/73/EY
Directive 96/73/EC
Liitteessä VIII olevan 1 luvun I jakson 2 kohta
Annex VIII chapter 1 section I (2)